( I20I ) 



tlant la décomposition électrolytiqiie, il se dégage à l'électrode positive 

 une grande quantité d'ozone. 



» La silice desséchée dans le vide pendant plusieurs jours pour enlever 

 l'eau interposée et déterminer la quantité d'eau de conilnnaison, a donné : 



Silice desséchée o , ';G8 



Silice après calcinalion au rouge blanc 0,668 



Perte d'eau o , 1 00 



» La pertQ d'eau est donc égale à i3,02 pour 100; or l'hydrate de silice 

 Si O' HO en contient 16,2 pour 100; la différence qui estde 3,aeûtété plus 

 forte peut-être en poussant plus loin la dessiccation. 



» La quantité d'eau de combinaison qui se trouve dans la silice électri- 

 que est donc moindre que dans la silice Si O' HO, si l'on ajoute à cette diffé- 

 rence celles qui sont relatives à la porosité, à la dureté, à l'hydrophanéité, 

 et à la faculté que possède la silice électrique de se combiner avec les oxydes 

 métalliques, en vertu de l'affinité capillaire, de toute autre manière que la 

 silice Si O' HO, on en tirera la conséquence cju'elles différent l'une de l'autre 

 et cpi'elles n'ont de commun que la dissolubilité dans une dissolution alca- 

 line et la propriété de ne pas présenter le phénomène de la double ré- 

 fraction. 



» La dissolution d'alumiuate de potasse, soumise à l'action électro- 

 lytique, ne m'a encore rien présenté d'entièrement satisfaisant ; aussi je 

 remets à en entretenir l'Académie dans un autre Mémoire. Cependant je 

 prends la liberté d'appeler son attention sur les résultats que j'ai obtenus 

 avec une dissolution saturée de silicate de potasse en prenant pour élec- 

 trode positive un fil d'aluminium, et pour électrode négative une lame de 

 platine, puis disposant l'appareil de décomposition comme il a été dit pré- 

 cédemment. En agissant ainsi j'avais pour but, en oxydant l'aluminium, 

 d'éviter le dégagement d'oxygène et de présenter l'alumine à l'état naissant 

 à la silice, qui se déposait sur l'électrode positive par suite de l'action élec- 

 troly tique, il devait résulter de là un hydrate d'alumine mélangé de silice 

 ou bien un silicate d'alumine; il s'est formé sur les fils ou lames d'alumi- 

 nium un dépôt vitreux assez abondant. 



» Cette substance, lavée et desséchée à l'étuve, se divise en raison de sa 

 grande porosité; les fragments et la poussière rayent non-seulement le verre, 

 mais encore le quartz. Il est remarquable de voir une substance formée ra- 

 pidement acquérir une assez grande dureté. 



